( M03) 



le inercure prend la propriete de mouiller le verre, et le ballon se troiive 

 etame avec line singuliere perfection par rosmium rednitpar ie mercure on 

 par un amalgame. 



B L'acide osmique qui a servi a nos experiences etait tres-pur; il avail 

 ete prepare par le procede de Berzelius, c'est-a-dire par le grillage de ros- 

 mium dans un courant d'oxygene, operation qui fournit facilement des qiian- 

 tites considerables d'un acide irreprochable. 



» Rhodium. — Le rhodium fond moins facilement que le plahne, si l)ieii 

 quele meme feu, qui permet d'amener a I'etat liquide 3oo grammes de pl;i - 

 tine, ne fond dans le meme temps que 4o a 5o grammes de rhodium. iNous 

 n'avons observe aucun indice de volatilite dans ce metal, mais il sV>\y(l< 

 tres-superficiellement comme le palladium et roche do la meme manu it 

 que lui. La surface du lingot est souvent bleuatre. Quand le rhodium a ck 

 convenablement affine et debarrasse du silicium et de I'osmium par le gril- 

 lage au contact de la chaux sur laquelle on le fond, il a des proprietes phy- 

 siques tres-remarquables. Moins blanc et moins eclatant que I'argent, il est 

 aussi ductile et aussi malleable, d'apres les observations de M. Chapuis. 



« M. Chapuis, fabricant de platine bien connu de I'Academie, nous a 

 montre un alliage de platine .et de rhodium a 3o pour roo de ce metal fa- 

 brique dans I'usine de MM. Desmoutis et Chapuis, et que nous avons fondu 

 bien plus facilement que le rhodium. Get alliage, apres fusion et affinage, 

 se travaille parfaitement et fournit des vases de chimie qui possedent la pre- 

 cieuse propriete d'etre inattaquables par I'eau regale, et peuvent par cela 

 meme rendre de grands services a I'analyse chimique. 



» Iridium. — L'iridium est le plus refractaire de tons les metaux du pla- 

 tine; on fond a peine lo grammes d'iridium pendant le temps necessaire 

 pour rendre parfaitement liquide loo a i5o grammes de platine. Apres 

 fusion et affinage, l'iridium est encore cassant, quoiqu'on puisse I'aplatir 

 un pen sous.le marteau. Il ne donne aucun signe de volatilite. Enfin, il a la 

 propriete de condenser les gaz a sa surface et de pouvoir servir a I'expe- 

 1 ience de la lampe sans flamme. 



» Ruthenium. — Nous ne dirons rien de nos experiences sur ce metal (|ur 

 nous n'avons pu encore nous procurer a un degre de purete sulfisant. il 

 semble pourtant que, sous I'influence de ces temperatures si clevoes cl an 

 contact de la chaux, le ruthenium disparaisse en produisant une scone cris- 

 talline et laissant un culot tres-pesant dont la densite est au moins 17, tres- 

 refractaire, et qui parait contenir beaucoup d'iridium. 



>i Nous ne terminerons pas sans remercier MM. Desmoutis etChapuisde la 



